b"\n_START_ARTICLE_\nAcciaio (sistemi di designazione)\n_START_SECTION_\n1\xc2\xb0 simbolo\n_START_PARAGRAPH_\nTutti i simboli utilizzati nella designazione alfanumerica non devono avere spazi intermedi tra loro._NEWLINE_Come primo simbolo si hanno le seguenti lettere maiuscole:_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 B- acciai per calcestruzzo armato ordinario;_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 C- acciai non legati al carbonio;_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 D- acciai prodotti piani per formatura a freddo;_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 E- acciai per costruzioni meccaniche;_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 G- acciai da getti (di acciaio grezzo, da fonderia);_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 H- acciai ad alta resistenza per prodotti piani laminati a freddo e per imbutitura a freddo;_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 HS- acciai rapidi;_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 L- acciai per tubi di condutture;_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 M- acciai magnetici;_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 P- acciai per impieghi sotto pressione;_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 R- acciai per rotaie (basso coefficiente di dilatazione);_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 S- acciai per impieghi strutturali (carpenterie metalliche);_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 T- acciai per banda nera, stagnata e cromata (per imballaggi);_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 X- acciai legati (esempio: acciai inox);_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 Y- acciai per calcestruzzo armato precompresso.\n_START_SECTION_\n2\xc2\xb0 simbolo\n_START_PARAGRAPH_\nCome secondo simbolo si ha un valore, che corrisponde alla caratteristica meccanica di snervamento o di rottura, o si ha una lettera che corrisponde alla caratteristica fisica._NEWLINE_[carico unitario minimo di snervamento: ReH (superiore); ReL (inferiore); R\xe2\x82\x9a (di scostamento dalla proporzionalit\xc3\xa0); R\xe2\x82\x9c (al limite di allungamento totale)]_NEWLINE_Caratteristica meccanica per tipo di acciaio:_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 S, P, L, E      - carico unitario minimo di snervamento ReH in N/mm\xc2\xb2, corrispondente alla gamma di spessore pi\xc3\xb9 ridotto (pu\xc3\xb2 essere ReH, ReL, R\xe2\x82\x9a o R\xe2\x82\x9c);_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 H                   - carico unitario minimo di snervamento ReH in N/mm\xc2\xb2 oppure carico unitario minimo di rottura R\xe2\x82\x98 in N/mm\xc2\xb2 preceduto dalla lettera T;_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 B                   - carico unitario caratteristico di snervamento ReH in N/mm\xc2\xb2;_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 Y, R              - carico unitario minimo di rottura R\xe2\x82\x98 in N/mm\xc2\xb2._NEWLINE_Caratteristica fisica per tipo di acciaio:_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 D_NEWLINE_- lettera C per prodotti laminati a freddo;_NEWLINE_- lettera D per prodotti laminati a caldo ma destinati alla formatura a freddo;_NEWLINE_- lettera X per prodotti con stato di laminazione non specificato._NEWLINE_\xe2\x80\xa2 T_NEWLINE_- per prodotti a semplice riduzione: lettera H seguita dalla durezza Rockwell HR 30 Tm;_NEWLINE_- per prodotti a doppia riduzione: carico unitario minimo di snervamento ReH in N/mm\xc2\xb2._NEWLINE_\xe2\x80\xa2 M_NEWLINE_- seguita da: 1] numero pari a 100 volte la perdita specifica massima in W/kg (induzione magnetica a 50 Hz);_NEWLINE_2] numero pari a 100 volte lo spessore nominale del prodotto in mm;_NEWLINE_3] ulteriori simboli che specificano il tipo di acciaio magnetico (vedi sotto).\n_START_SECTION_\nUlteriori simboli\n_START_PARAGRAPH_\nI simboli finali indicano ulteriori propriet\xc3\xa0 dell'acciaio obbligatorie o facoltative per i tipi di acciaio, come ad esempio:_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 M_NEWLINE_- simbolo A per lamiere a grani non orientati;_NEWLINE_- simbolo D per lamiere semifinite (senza ricottura finale) di acciaio non legato;_NEWLINE_- simbolo E per lamiere semifinite (senza ricottura finale) di acciaio legato;_NEWLINE_- simbolo N per lamiere a grani orientati normali;_NEWLINE_- simbolo S per lamiere a grani orientati a bassa perdita;_NEWLINE_- simbolo P per lamiere a grani orientati ad elevata permeabilit\xc3\xa0._NEWLINE_\xe2\x80\xa2 S_NEWLINE_- simbolo JR per resilienza minima a 20 \xc2\xb0C pari a 27 J;_NEWLINE_- simbolo J0 per resilienza minima a 0 \xc2\xb0C pari a 27 J;_NEWLINE_- simbolo J2 per resilienza minima a -20 \xc2\xb0C pari a 27 J;_NEWLINE_- simbolo J3 per resilienza minima a -30 \xc2\xb0C pari a 27 J;_NEWLINE_- simbolo J4 per resilienza minima a -40 \xc2\xb0C pari a 27 J;_NEWLINE_- simbolo J5 per resilienza minima a -50 \xc2\xb0C pari a 27 J;_NEWLINE_- simbolo KR per resilienza minima a 20 \xc2\xb0C pari a 40 J;_NEWLINE_- simbolo K0 per resilienza minima a 0 \xc2\xb0C pari a 40 J;_NEWLINE_- simbolo K2 per resilienza minima a -20 \xc2\xb0C pari a 40 J;_NEWLINE_- simbolo K3 per resilienza minima a -30 \xc2\xb0C pari a 40 J;_NEWLINE_- simbolo K4 per resilienza minima a -40 \xc2\xb0C pari a 40 J;_NEWLINE_- simbolo K5 per resilienza minima a -50 \xc2\xb0C pari a 40 J;_NEWLINE_- simbolo LR per resilienza minima a 20 \xc2\xb0C pari a 60 J;_NEWLINE_- simbolo L0 per resilienza minima a 0 \xc2\xb0C pari a 60 J;_NEWLINE_- simbolo L2 per resilienza minima a -20 \xc2\xb0C pari a 60 J._NEWLINE_al valore della resilienza possono seguire una o pi\xc3\xb9 delle seguenti lettere:_NEWLINE_- simbolo AR (As Rolled) se grezzo di laminazione;_NEWLINE_- simbolo C per formatura speciale a freddo;_NEWLINE_- simbolo D per zincatura;_NEWLINE_- simbolo E per smaltatura;_NEWLINE_- simbolo G1 per acciaio effervescente;_NEWLINE_- simbolo G2 per acciaio calmato;_NEWLINE_- simbolo G3 per stato di fornitura opzionale (stato di disossidazione non definito);_NEWLINE_- simbolo G4 per stato di fornitura a descrizione del produttore;_NEWLINE_- simbolo H per profilo cavo;_NEWLINE_- simbolo KU per acciaio per utensili;_NEWLINE_- simbolo L per bassa temperatura;_NEWLINE_- simbolo M per laminazione termomeccanica;_NEWLINE_- simbolo N per laminazione di normalizzazione;_NEWLINE_- simbolo O per offshore;_NEWLINE_- simbolo Q per acciaio bonificato (ad alto limite di snervamento);_NEWLINE_- simbolo S per costruzioni navali;_NEWLINE_- simbolo T per tubi;_NEWLINE_- simbolo W per acciaio resistente alla corrosione atmosferica;_NEWLINE_esempio: S355J0CM acciaio del 1\xc2\xba gruppo, nuova normativa, per impieghi strutturali, con carico di snervamento di 355 N/mm\xc2\xb2 e resilienza minima a 0 \xc2\xb0C pari a 27 J._NEWLINE_C \xc3\xa8 il simbolo relativo al particolare impiego strutturale (formatura speciale a freddo) ed M \xc3\xa8 la condizione di fornitura (per laminazione termomeccanica) [sono stati messi i simboli ulteriori soprastanti]\n_START_SECTION_\n2\xc2\xba gruppo\n_START_PARAGRAPH_\nNon c'\xc3\xa8 una vecchia o una nuova normativa per questa designazione poich\xc3\xa9 circa identiche._NEWLINE_La designazione varia a seconda del tipo di acciaio e della percentuale degli elementi di lega:_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 acciai non legati con tenore di manganese < 1% (tranne gli acciai non legati per lavorazioni meccaniche ad alta velocit\xc3\xa0, detti anche \xe2\x80\x9cautomatici\xe2\x80\x9d):_NEWLINE_Lettera C seguita da un numero pari a 100 volte il tenore percentuale di carbonio medio prescritto. Non legato non significa che non abbia altri elementi in lega, ma che le loro percentuali sono trascurabili._NEWLINE_esempio: C35 acciaio del 2\xc2\xba gruppo, non legato, con 0,35% C.  (acciaio dolce)_NEWLINE_C10 acciaio del 2\xc2\xba gruppo, non legato, con 0,10% C.  (acciaio da carbocementazione)_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 acciai non legati con tenore di manganese \xe2\x89\xa5 1% e acciai non legati per lavorazioni meccaniche ad alta velocit\xc3\xa0 (\xe2\x80\x9cautomatici\xe2\x80\x9d) e acciai legati (non rapidi) con tenore di ciascun elemento di lega < 5% (acciai bassolegati o debolmente legati):_NEWLINE_Numero pari a 100 volte il tenore percentuale di carbonio medio prescritto, seguito dagli elementi chimici di lega presenti in ordine decrescente di concentrazione (per tenori uguali si usa l'ordine alfabetico), seguiti dai rispettivi valori delle loro concentrazioni in percentuale, ma da correggere con coefficienti correttivi, e separati da trattino._NEWLINE_Coefficienti correttivi:_NEWLINE_4 per cobalto (Co), cromo (Cr), manganese (Mn), nichel (Ni), silicio (Si), tungsteno (W);_NEWLINE_10 per alluminio (Al), berillio (Be), rame (Cu), molibdeno (Mo), niobio (Nb), piombo (Pb), tantalio (Ta), titanio (Ti), vanadio (V), zirconio (Zr);_NEWLINE_100 per cesio (Ce), azoto (N), fosforo (P), zolfo (S);_NEWLINE_1000 per il boro (B)._NEWLINE_esempio: 30NiCrMo4-2 acciaio del 2\xc2\xba gruppo, debolmente legato, con 0,30% C, 1% Ni, 0,5% Cr,\xc2\xa0% Mo non dichiarata. [1% Ni perch\xc3\xa9 4/4=1\xc2\xa0; 0,5% Cr perch\xc3\xa9 2/4=0,5]_NEWLINE_\xe2\x80\xa2 acciai legati (non rapidi) con tenore di almeno uno degli elementi di lega \xe2\x89\xa5 5% (acciai altolegati o fortemente legati o inox):_NEWLINE_Lettera X seguita da un numero pari a 100 volte il tenore percentuale di carbonio medio prescritto, seguito dagli elementi chimici di lega presenti in ordine decrescente di concentrazione (per tenori uguali si usa l'ordine alfabetico), seguiti dai rispettivi valori delle loro concentrazioni in percentuale (arrotondati al numero intero pi\xc3\xb9 vicino ma non da correggere coi coefficienti), e separati da trattino._NEWLINE_esempio: X4CrNiMo17-12-2 acciaio del 2\xc2\xba gruppo, fortemente legato, con 0,04% C, 17% Cr, 12% Ni, 2% Mo._NEWLINE_\xe2\x80\xa2 acciai rapidi:_NEWLINE_Sono indicati con le lettere HS seguite dal tenore percentuale medio (arrotondato al numero intero pi\xc3\xb9 vicino) di tungsteno (% W), molibdeno (% Mo), vanadio (% V) e cobalto (% Co). Non \xc3\xa8 indicata la\xc2\xa0% C._NEWLINE__NEWLINE_esempio: HS18-0-1 acciaio del 2\xc2\xba gruppo, rapido, con 18% W, 1% V."